Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 587 



dicht, hart, schwer (spez. Gewicht nach E. Appel 0,80 — 0,86), eines 

 der vielen »Eisenhülzer«, schlecht spaltend, doch gut zu bearbeiten, sehr 

 politurfähig. 



Älikroskopischer Charakter. Gefäße (bez. Gefäßgruppen) oft 

 nur 1 — 2 auf den mm^^ einzeln, 0,'^l — 0,33 ihm weit, oder zu 2 — 3, 

 auch zu 5 — 10 radial gereiht, im letzteren Falle dann die meisten viel 

 enger, immer reichlich von dünnwandigem Strangparenchym umgeben, 

 dieses ungleich große, regellos verteilte, mehi- oder minder mächtige 

 Gruppen, Schichten und Querzonen bildend, die auch ohne Beziehung 

 zu Gefäßen die aus sehr dickwandigen Sklerenchymfasern bestehende 

 Grundmasse durchsetzen. Gefäßtüpfel mit 0,008 mm breitem Hof und 

 querelliptischer Pore, gegen Parenchymzellen nicht abweichend gestaltet. 

 Sklerenchymfasern im Querschnitt meist rundlich, ungleich groß, bis 

 0,036 mm breit, mit konzentrisch geschichteter Wand und oft ver- 

 schwindendem Lichtraum, sehr spärlich und winzig getüpfelt. Zellen 

 des Strangparenchyms auf den Radialwänden reichlich getüpfelt; an den 

 Grenzen gegen Faserschichlen häufig Kristallkammern. Markslrahlen im 

 Tangentialschnitt in deutlichen, wenn auch nicht ganz regelmäßigen Quer- 

 reihen, meist 2- bis 3- schichtig, in den Parenchymzonen auch 4-schichtig 

 und hier überhaupt breiter als zwischen den Fasern, nur wenige einschichtig; 

 meist 0,17 — 048 mm hoch, ihre derbwandigen Zellen in den Faserschichten 

 schmal, 0,020 mm hoch und nur 0,006 — 0,012 mm weit, im Strangparen- 

 chym breiter (bis 0,024 mm), mehr rundlich, die Kantenzellen hier wie 

 dort gewöhnlich höher (im Strangparenchym auch breiter) als die übri- 

 gen. Markstrahlzellen im Radialschnitt langgestreckt, nur an den Kanten 

 verkürzt und hier mitunter aufrecht (höher als breit), meist reichlich 

 getüpfelt. — In den Zellen der Markstrahlen und des Strangparenchyms 

 ziemlich spärlicher, gelb- bis rüllichbrauner, von Eisenchlorid nur teil- 

 weise geschwärzter Inhalt. Im Strangparenchym vorhandene Stärkekörner 

 meist kreisrund, bis 0,020 mm breit. 



Zur Herstellung von Deckplanken, feinen Fußböden und Täfelungen 

 geeignet, auch zu Holzpflaster verwendbar. 



54. Bosipiholz. 



Das unter obigem Namen hier beschriebene Holz soll von Oxf/siigma 

 Mannii Harms, einem zu den Caesalpinioideen (s. p. 400) gehörenden 

 Baume Kameruns, geliefert werden i). 



i) Jentsch, 1. c, p. 162. Für Büsgen (I.e., p, 96) scheint diese Abstam- 

 mung des Bosipiholzes z. T. fraglich zu sein. Vgl. auch Harms, I.e., p. 39 ff, (mit 



Abbildung). 



